iS2 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQVE, 



celle d'etain J c'eft adire, en calcinan: le regule d'antimoine par I'acid* 

 nicieux, 



Comme les differences eiitre les portions dans lefquelles etoient fairs 

 les melanges des rerres avec les cliaux metalliques devoient ndceliairement 

 beaucoup changer les refukars des experiences ,|'ai cru devoir faire chaque 

 melange dans les fepc difFerentes proportions fuivantes : i°. parties egalesy 

 2°. unepartie de terre Contte deux parties de chaux metallique ; 3*^. deux 

 parries de terre centre une partie de chaux metalliquc ; ^°. une 

 partie de terre contre rrois parties de chaux merallique ; 5°. trois parties de 

 terre contre une partie de chaux metallique ; 6°. une partie de terre contre 

 quatrc parties de chaux metallique ; & enfin , -f . quaere parties de terrs 

 contre une partie de chaux metallique. 



Comme je ne pourrois , fans pauer de beaucoup les bornes d'un Me- 

 moire , detailler en particulier le relultat de chaque experience , je pre- 

 fcre , rant pour cetre raifon, que pour faciliter an Ledtcur la comparai- 

 fon des refultats, deles marquer dans des tables, dont la premiere colonne 

 indique la terre & la chnux metallique qui y a ete ajoutee; la feconde , la 

 proportion dans laquelle le melange a ete fait; la troilieme fait voir fi le 

 melange a ete altere par le feu de fufion, & quels font les changements 

 qu'il a fubis ; la quatrieme indique la couleur-du produit de I'experience; 

 & lacinquieme, fa durete. 



Les quatre tables fuivantes renferment les experiences que j'ai faites : la 

 premiere contient celles que j'ai faites avec la terre vitrifiable; la feconde , 

 celles que j'ai faites avec la terre calcaire ; la troilieme, celles que j'ai. 

 faites avec la terre alumineufe ; & la quatrieme, celles que j'ai faites avec 

 la terre du fei amer. 



TABLE PREMIERE. 



MS tangs. I l^ro^oni. 



Rcfulc.it. 



CouUur. 



Du 



Terre vitrifiable 

 Chaux de fer , 



Terre vitrifiable , 

 Chaux de fer , 



I partie 

 I partie. 



I parne. 

 I partres. 



Scorie. 



Couleur deplomb 

 a la furface , noire 

 & polie dans la 

 traction. 



Maffe enfcorieqii! avoir perce 

 le ereufet. 



Couleur de plomb 

 a la furface , noire 

 & polie dans 

 fraftion. 



Donnedesetincjl 

 les avec I'acier. 



Terre vitrifiable 

 Cham de fer , 



Tetre vitrifiable , 

 Chaux de fer, 



1 parties. 

 I patti(^ 



MalTe qui n'etoit pas entree 

 en fufion. 



r partie. 

 3 parties. 



Terre vitrifiable J 5 parties. 

 Chaux de fer, li partie. 



Mafle qui iftci: entree en fu- 

 fion , & qni avoi: perce le 

 cieufet. 



MalTe qui n'etoit pas entrde 

 en t'jfion. 



Noire. 



Couleur d'ardoifc 

 a la fuifice , noire 

 & polie dans la 

 trattion. 



Donne des etincel- 

 les avec I'acier. 



Facile a pulverifei 

 entre les doigts. 



No 



Donne des etincel- 

 les avec J^acier: 



Facile i. rsduire 

 en poudre. 



